SILLIMANITE 
51 
l^èfonnalions viècaniques. Les cristaux nets sont très souvent 
courbés, brisés et reeimentés par le quartz ou le feldspath qui les 
englobe. (Cambo, Basses-Pyrénées.) 
Clivages. Clivage IC (100) très facile. Cassures transversales fré- 
cinentes. Cassure inégale. 
Cureté. 6 à 7. 
Censiie. 3.17 à 3.24. Les cristaux de Cambo possèdent une den- 
sité de 3,23. M. Damour [op. cil.) a donné les nombres suivants pour 
a fdirolite, taillée en haches (préhistoriques) : Penestin 3.210 ; Ques- 
jernbert (Morbihan), 3.208; Chàteaudun (Eure-et-Loir), 3.182; Bellc- 
Isle-sur-Mer (Morbihan), 3.180; Roche-Cardon (Rhône), 3.179 [ces gise- 
nients sont ceux dans lesquels ont été recueillies les haches en question]. 
Coloration. — La sillinianite pure est blanche, jaunâtre ou verdâtre; 
Çs variétés brunes sont généralement colorées par des lamelles de bio- 
t*te enserrées par les aiguilles du minéral qui nous oceupe. — Éclat 
nacré et presque adamantin sur les surfaces de clivage, 
y^itieux. La sillimanite est toujours transparente en 
lames minces. 
Propriétés optiques. Plan des axes optiques paral- 
c e à /C (100). Bissectrice aiguë positive, parallèle à 
1 axe vertical. 
1-es indices mesurés par le procédé de la réllexion 
laie sont les suivants (pour la lumière du sodium) ; 
Moulin Vieux. 
1.680 
1.661 
1.659 
“s = 
n.,. = 
42» 
’ c 
'n \ 
~7 / 
// 
7V^. l^S. 
la biréiriugence maximum : 
Pliin des axes optiques 
parallèle à A' (lOU). 
“s - "s 
0,021 
I 1 
^ -angle des axes est variable avec les échantillons. Les valeurs sui- 
antes ont été observées pour la lumière du sodium : 
Moulin-Vieux (Lx.) Cambo (Lx.) M'-Pilal Pontgibaud (Dx.) 
rt ~ (Ml. et Terujicr) 
® ~ â'jo 58o 3/io 350 40 “ 
où 2 £./. lumièi-c blaaclic 
'' — 2Ro 330 20 » 2O0 à 2I0 
20 » 
Pjcht oisine. Les variétés colorées qui montrent des traces de 
